[17] fräs "Wesen der Isomorphie und die Feldspathfrage. %Q 



worin A im Sinne von der vorderen Richtung der in der Krystallfiäche 

 liegenden Ritzlinie nach abwärts zu gezählt wird. 



Die Abweichungen der beobachteten und berechneten Relastungs- 

 gewichte lassen keine Regelmässigkeit erkennen , welche auf die Wir- 

 kung einer von der obersten verschiedenen Anordnungsweise zurück- 

 führbar wäre. 



Auf diese Weise erhalten wir durch Versuche die den einzelnen 

 Spaltungsebenen zukommenden Constanten m x m 2 . . . . respective deren 

 gegenseitige Verhältnisse. Die Constante a wird in sehr hohem Grade 

 durch die zufällige Oberflächen-Beschaffenheit beeinflusst und kann daher 

 nicht weiter benutzt werden. 



Uebereinstimmend mit dem oben Gesagten sind die Verhältnisse 

 dieser Spaltbarkeits-Constanten zu einander vollkommen unabhängig von 

 Meroedrien, wie die Beobachtungen Exner's an Zinkblende Gruppe 29, 

 Alaun 30, Chlorsaurem Natron 31, unterschwefelsaurem Blei 26, Nitro- 

 prussidnatrium 7, Schwefelchromsaurer Magnesia 7 und Rohrzucker 4 

 beweisen. 



Andererseits giebt uns die Beobachtung der Flächen nach Häufig- 

 keit und Ausdehnung und die mit Rücksicht darauf gerechnete Reti- 

 culardichte für die einzelnen Flächen wiederum einen numerischen 

 Ausdruck für die einzelnen Spaltungsflächen, welche, wie wir erwähnt 

 haben , den Flächen kleinster Reticular dichte in aufsteigender Reihe 

 entsprechen. 



Nachdem die Härte-Constanten bisher nur für sehr wenige Sub- 

 stanzen bestimmt sind, lässt sich noch nicht aussprechen, in welcher 

 Beziehung die auf die beiden Arten erhaltenen Constanten zu einan- 

 der stehen. 



Wir sehen jedoch, dass : 



1. Die Härte-Constanten für einige wenige Flächen (Spaltungs- 

 flächen) Werthe besitzen, welche von einander nicht sehr verschieden, 

 jedenfalls gleicher Ordnung sind, während für alle übrigen möglichen 

 Flächen diese Werthe unter das für uns wahrnehmbare Maass sinken, 

 also von einer anderen Ordnung der Grösse sind, als die ersteren. 



2. Die Reticulardichten hingegen wachsen gleichmässig , je zwei 

 benachbarte sind jederzeit von gleicher Ordnung der Grösse. 



3. Für isomorphe Substanzen, also Substanzen mit gleicher Par- 

 ticularordnung sind sowohl einerseits die Reticulardichten analoger 

 Flächen, als auch andererseits ihre Härte-Constanten untereinander gleich. 



Für nachfolgende Substanzen sind uns die Verhältnisse der Härte- 

 Constanten ungleichwerthiger Krystallflächen bekannt , womit die ent- 

 sprechenden Reticulardichten zusammengestellt sind. 



Nitroprussidnatrimn prismatisch , Anordnung 4. nach geraden 

 rhombischen Säulen : 



a : b : c = : 1 07650 : 0.4115 Spaltbar 110, 001 



Reticulardichte Härte 



110 0-459 l'OO 



001 1-000 0-41 



